116 TH. E. VOGT, M.-N. Kl. 
Ferner verweisen wir auf die unten (auf dieser Seite) folgende sehr instruktive 
Tabelle von Tennessee Copper Co. 
3. Unter sonst gleichen Bedingungen erniedrigt sich der Cu-Gehalt 
der Schlacken mit hoher Ofen-Temperatur, d. h. mit zunehmender Diinn- 
flüssigkeit der Schlacke. 
4. Unter sonst gleichen Bedingungen steigt der Cu-Gehalt der 
Schlacke, wenn man von Schlacken mit etwa 35 °/, SiO, (und dabei 
etwa 35 9/; FeO) zu mehr basischen und gleichzeitig eisenreicheren Schla- 
cken übergeht, und zwar steigt der Cu-Gehalt der Schlacke ganz er- 
heblich, wenn man mit sehr basischen und gleichzeitig stark eisenreichen 
Schlacken, mit 25—28 %, SiO, und etwa 50 °/u FeO arbeitet. 
Ich stütze mich hierbei teils auf das Studium der originalen Betriebsanalysen an 
mehreren Kupferwerken und teils auf zahlreiche Konferenzen, die ich im Laufe von 30 
Jahren mit Hüttenbeamten an verschiedenen europàischen Hüttenwerken gehabt habe. 
Ferner verweise ich auf eine Abhandlung in Eng. Min. Journ. 1904, I, S. 395 — auf 
welche Abh. ich übrigens erst kürzlich aufmerksam geworden bin — von W. A. HEYwoop 
über ‚Copper Losses in Blast Furnace Slags, Hier ist das Resultat von 2500 Kupfer- 
bestimmungen in Schlacken an der Schmelzhütte von Tennessee Copper Co. graphisch dar- 
gestellt. Die durchschnittliche Zusammensetzung der Schlacken ist durch die obige Ana- 
lyse Nr. r4 (S. 46) wiedergegeben. Aus der graphischen Tabelle entnehme ich die fol- 
genden Durchschnittswerte, bei Kupferstein mit 30, 35 und 40 9/9 Cu und bei Schlacken 
mit etwas unterhalb 30 0/9 SiOs, 30—31 0/0 SiOs, 31—32 9/9 SiOs, 32—33 9/9 SiOs, und 
etwas oberhalb 33 9/9 SiOa: 
Prozent Cu in Schlacken bei 
Kupferstein mit 
Schlacken mit Prozent SiO» en GA Fer =e 
| 3° 0 Cu | 35 °/o Cu 40 % Cu 
| | 
Etwas unterhalb 30 9/9 SiO? 0.465 %9 Cu | 0.475 9/9 Cu | 0.495 9/9 Cu 
30—3I 0/9 SiO2 0.44 = LA 0.465 T ” 0.475 E „ 
32. —32 0/0 > 0.42 - y |O.4835 - 99 | 9.45 SOA 
32—33 % — o4t - 5, |9425 -., lo 
Etwas oberhalb 33 9/9 SiO 038 - ,, |o4r -15,)]042 9 
Somit eine unzweifelhafte Zunahme des Cu-Gehaltes der Schlacke mit abnehmender 
SiO2-Menge derselben, und dabei auch bei steigendem Cu-Gehalt in dem resultierenden 
Kupferstein. 
Das sp. Gew. der üblichen Kupfersteine mit 25—40 °/, Cu beträgt (bei 
15°) 5.1—5.2. Das sp. Gew. (ebenfalls bei 15°) von Schlacken (größtenteils 
krystallin entwickelt) mit ca. 85 ?/; SiO, + FeO und Rest AbO:, CaO usw. 
beträgt, zufolge früheren Bestimmungen von mir: 
AO og SiO amd" ca, 4549/9 FeO |; 2 5. RER se 
35 - — — 50 = => 2. parie STIS on her he 3-65 
30 - — — GG - = . . . . . . . . - 3.80 
25 - — — €o - Fr . . . . . . . . = 3-95 
20: Sl, ee NOn VUE DL UU MN eG 
